( io55 ) 



» III. En dernier lien, j'ai éludiéle composéSiO^C;iO. On sait, tonjours 

 d'après Berthier, qne ce composé, chauffé an four à porcelaine, donne un 

 culot un peu boursouflé, d'un aspect pierreux, à cassure grenue, à grains 

 laniellenx et translucides, en même temps qu'on remarque, dans les cavités, 

 des cristaux éclatants el nets, mais très petits. J'ai reproduit ce composé, 

 en partant du quartz et de la chaux pure; mais, pour bien observer les 

 métamorphoses qui se produisent dans cette cuisson, j'ai préparé trois 

 produits : le premier A, pulvérulent, obtenu par la cuisson du mélange 

 correspondant à SiO^CaO, pendant une heure ; le second B, fritte, prove- 

 nant d'une cuisson prolongée pendant deux heures; le dernier C fut cuit 

 pendant quatre heures, temps suffisant pour fondre la masse et obtenir par 

 refroidissement le produit de Berthier. 



» Les trois produits pulvérisés finement et traités par l'acide chlorhy- 

 drique se dissolvent également bien, ce qui montre en passant la facilité 

 extrême avec laquelle la silice est attaquée par la chaux, même dans un 

 temps très court, conformément aux expériences de H. Sainte-Claire Deville. 

 Gâchés avec de l'eau, les deux produits A et B ne s'échauffent pas; ils font 

 prise exactement comme des mélanges de silice hydraulique et de chaux; 

 le produit C se conduit tout différemment : il ne fait prise dans aucun cas, 

 même si l'on moloncje, pendant plusieurs années, te temps d'immersion, se con- 

 duisant, à cet égard, comme une poudre absolument inerte,- -■^-^'■^^'^ 



» Enfin, si l'on immerge, dans l'eau chargée d'acide tài^honiqne, les 

 deux produits A et B, ils y prennent une dureté extrême ; il en est de même 

 pour le produit fondu C, qui fait alors prise et devient également dur. 



1) I es conclusions à tirer de ces expériences sont faciles à déduire : i°les 

 silicates de chaux portés à de hautes températures font difficilement prise 

 et, dans tous les cas, ne durcissent pas dans l'eau, conformément aux ex- 

 périences de M. Fremy ; 2° pour que la cuisson des ciments ait une action 

 maximum sur la prise hydraulique du composé obtenu, il faut qu'elle soit 

 conduite suffisamment peur que la chaux agisse sur la silice pour la trans- 

 former en silice hydraulique et non pour la transformer en ihV silicate 

 fondu, comme cela résulte des expériences précédentes sur le corps 

 .SiO^CaO obtenu à trois étals différents et qui, sous la forme C, ne fait 

 plus prise dans l'eau; 3" l'acide carbonique est un facteur indispensable à 

 la prise des ciments siliceux : c'est celui seul qui détermine teûf- durcissement 

 définitif. Je montrerai, du reste, dans une prochaine Communication, vers 

 quelle composition définitive tendent les composés hydrauliques produits 

 parcelle réaction réciproque de la silice hydraulique, de la chaux, de l'eau 

 et de l'acide carbonique. » 



